258 



ofen geglühten Porzellanerde dagegen nur 2,562, und als der Ver- 

 such mit derselben Menge noch einmal wiederholt wurde, 2,564. 

 Hr. G. Rose läfst es dahin gestellt sein, was die Ursache 

 dieses Verhaltens der Porzellanerde ist, und ob es möglicher 

 Weise auf einem Irrlhume in der Bestimmung des specifiischen 

 Gewichtes der schwach geglühten Porzellanerde beruhen könne; 

 soviel ergiebt sich, dafs wenigstens ein Gemengtheil des Porzellans 

 nach dem Schmelzen ein geringeres specifisches Gewicht erhält. 



Man kann nun zwei Ansichten aufstellen, wie man sich das 

 Porzellan zu denken habe. Dasselbe ist entweder auch im ge- 

 brannten Zustande ein Gemenge, also ein Feldspatbglas, worin 

 die Porzellanerde als solche enthalten ist, oder die beiden Ge- 

 mengtheile sind ganz oder zum Theil chemisch miteinander ver- 

 bunden. Für die erstere Ansicht spricht gewissermafsen die ge- 

 ringe Durchsichtigkeit des Porzellans, sowie auch sein Ansehen 

 unter dem Mikroskop nach den Zeichnungen die Ehrenberg 

 davon geliefert hat *). In diesem Fall müfste aber das speeifi- 

 sche Gewichts des Porzellans, wenn man es aus den speeifischen 

 Gewichten der Gemengtheile (Feldspath = 2,384, Porzellanerde 

 = 2,563), und der bekannten Zusammensetzung berechnet, mit 

 dem gefundenen speeifischen Gewichte übereinkommen, was aber 

 nicht der Fall ist, denn man erhält auf diese Weise die Zahl 

 2,518 statt 2,452, also eine gröfsere Zahl, als der Versuch er- 

 geben hat. 



Wahrscheinlich wirken also doch bei dem Brennen der Por- 

 zellanmasse die beiden Gemengtheile ganz oder zum Theil (denn 

 die Porzellanerde von Morl ist ja selbst noch ein Gemenge) che- 

 misch aufeinander und dehnen sich dabei aus, da ja öfter die che- 

 mische Verbindung ein geringeres specifisches Gewicht hat, als 

 sich aus den Bestandtheilen folgern läfst. Diese Ausdehnung, 

 wenn sie in der That statt findet, kommt noch zu der hinzu, die 

 der glasartige Zustand für sich allein hervorbringt, und beide be- 

 wirken dann zusammen die Ausdehnung, die die Porzelanmasse 

 beim Brennen erleidet. 



Eine solche Ausdehnung findet also immer statt, und das 

 Schwinden der Porzellanmasse beim Brennen im Gutofen ist 



*) Poggcndorffs Annalen B. xxxix, S. 106. 



